( 68/, ) 



MINÉRALOOIE. — Sur la ganuirile. Noie de M. J. Gak.mer, 

 présentée par JM.Daiibrée. 



« Dana a publié, d'après le professeur Liversidge, la première formule 

 de la garniérite dans l'appendice de la 5* édition de sa Minéralogie; il 

 l'écrit 



(Slg, Ni)"'Si*-}- 3 H. 



» Les non)breuses analyses aujourd'hui publiées de la garniérite, aussi 

 bien que celles que nous faisons constamment à notre laboratoire de 

 Sepfènies, que dirige M. A. ThoUier, nous conduisent à donner à ce mi- 

 néral la formule suivante, peu différente d'ailleurs de la première : 



(AIg,Ni)Si-h«H. 



n Toutefois cette formule elle-même tend à se modifier d'autant plus que 

 la somme des éléments accidentels, comme le fer, la chaux, l'alumine, le 

 chrome, le cobalt, le cuivre, augmente. 



» L'eau de combinaison et celle du mélange varient aussi d'un échantillon 

 à un autre; ainsi l'eau mélangée peut être de 5 à 12 pour loo et l'eau de 

 combinaison de 5 à 11 pour 100. 



a II est encore à remarquer que les deux bases, oxyde de nickel et de 

 magnésie, n'ont aucun rap|)ort défini entre elles, bien que la somme de 

 l'oxygène qu'elles contiennent soit la moitié de l'oxygène do la silice; ces 

 deux bases se complètent l'une l'autre en toute proportion. 



» Enfin la couleur même du minéral est essentiellement variable: suivant 

 sa richesse en nickel, il présente toutes les gammes de ton, depuis le blanc, 

 à peine verdâtrc, jusqu'au vert-émeraude intense. Nous avons même au- 

 trefois signalé le cas extrême où l'oxyde de nickel manque complètement ; 

 on a alors un minéral translucide, d'un blanc légèrement jaunâtre et de la 

 composition suivante : 



Oxyf;cnc. 



Silice 4' >8c 22,1?. 



Magnésie 37,38 i4,25 



Protoxyde île fer i,36 0,40 



Eau ''O > 39 18,1?. 



» La formule Mg'Si" -H «H de ce minéral se rapproche de la for- 

 mule de Dana, où le nickel serait remplacé par la magnésie. J'avais rap- 

 poilé cet hydrosilicate de magnésie à la « gynniite, du Massachussetts; 



